1 921. No. 6. MISCHKRISTALLE UND RAUMFÜLLL'.NG DER ATOME. I3 



Der Unterschied der Lage von den Linien gleicher Indizes wächst 

 aber — wie wir sehen — ziemhch schnell mit dem Ablenkungswinkel. 

 So ist für Ablenkungen grötaer als 90'^ der Unterschied zwischen den 

 (^ — £) Werten der Mischkristalle und den entsprechenden Werten der 

 reinen Komponenten größer als die Linienbreite. 



Bei dem Mischkristall KBr — KCl ist der größte Unterschied 2,7 mm., 

 und bei KCl, XH/y ist er 0,9 mm. 



Aus der Abbildung der Spektra auf der Tafel sehen wir, daß die 

 kubisch kristallisierenden Substanzen besonders wohl definierte und scharfe 

 Maxima geben, u)id die Mi.'^c/ikiislnllc flehen ehe)it<o scJinrfe Li}nen uüe 

 die rdueii Kijmponeuteii, nur sind sie ehvas verschöbe)). 



Um mögliche neue, für die Mischkristalle eigentümliche Linien zu 

 entdecken habe ich Aufnahmen mit langer Expositionszeit gemacht, abe)' 

 CS wa)-e)) kei)]e neue Linien zi.t entdecken. 



Aus diesen Ergebnissen folgt, dafs die e)-n-äiuitrn kiihixvhen Misch- 

 krislalle durch unregelmäßige Atoinsubsiihiiio)i eiifsfehen. 



Die Kristalle KoSO^ und {XHiX^SO^ sind Vertreter von Substanzen, 

 welche eine sehr bekannte isomorphe Gruppe bilden. 



Wegen der geringeren Symmetrie bekommt man auf dem Photo- 

 gramme eine gröfaere Zahl von Linien. 



Die einzelnen Maxima werden auch schwächer im Vergleich zu 

 der unvermeidlichen zerstreuten Strahlung, die von dem durchstrahlten 

 Kristallpulver ausgeht. Aus diesem Grunde treten die Linien auf dem 

 Film weniger kontrastreich hervor als sie, im Falle der Anwendung 

 kubischer Kristalle tun würden (vgl. Tafel). Den Linienkontrast kann man 

 durch X'erlängerung der Expositionszeit nur bis zu einer gewissen Größe 

 bringen. 



Die Erniedrigung der Symmetrie hat eine ähnliche Wirkung als die 

 Vermischung mehrerer Kristallsorten, 



Die Intensität der zerstreuten Strahlung wird dann ein Mittel aus 

 derjenigen der beiden Komponenten und wird also bei Vermischung nicht 

 viel geändert. 



Die Intensität der einzelnen Maxima dagegen werden, — wie man 

 leicht einsehen kann — bedeutend geschwächt. 



Auf der Tafel ist eine Aufnahme einer mechanischen Mischung von 

 äquivalenten Mengen KB) und KCl wiedergegeben. Hier ist aber in der 

 Tat eine Mischkristallbildung eingetreten. Über das Verhalten der Kristalle 

 bei mechanischer Vermischung wird später berichtet. 



